C II Y M I I, 



Annie iJS 1 - 



H<5 ABR t G t DES ME MOIRES 



; latilife dans cette operation par l'acide du fel marin contenu dans le fu- 

 blime corrofif : on nomme ce compofe liqueur fumante de Libavius , du 

 nom de Ton inventeur. 



Le plomb eft ordinairement mele dans fa mine avec beaucoup de feu- 

 fire, qu'on lui enleve par la torrefaiftion •, alors, pour la fnndre, on la mele 

 dans le creufet avec le flux noir & le borax pour en faciliter la fufion , 

 & la limaille de fer pour abforber ce qui pourroit y refter de foufre : on 

 couvre le tout de quatre doigts de fel marin , pour le defendre du con- 

 tact immediat de fair - , apres un temps fuffifant de feu, d'abord foible, & 

 enfuite capable de tenir la matiere en fufion : le tout retire, on trouvera 

 au fond du vaiffeau, lorfqu'il fera refroidi, un culot de plomb qu'on fe- 

 parera des fcories qui le furmontenr. 



Le plomb fe trouve fouvent mele avec le cuivre •, mais la propriete 

 qu'il a de fe fondre a un feu modere, fournit un moyen bien fimple de 

 Ten degager : on met dans un vaiffeau de terre plat & non verniffe le 

 melange de plomb & de cuivre, & on place ce vaiffeau dans un fourneau, 

 de maniere qu'il foit en pente , & qu'un bee ou goulot qu'il doit avoir 

 fe rende dans un autre vaiffeau place au-deffous •, alors on donne un feu 

 fuffifant pour faire fondre le plomb , qui coule dans le vaiffeau inferieur , 

 tandis que le cuivre, qui ne fe pourroit fondre qua un feu bien plus vio- 

 lent, refte dans le vaiffeau fuperieur. 



Le plomb fe calcine comme letain , & fe change en une poudre d'un 

 gris noiratre qui , fi on continue la calcination plus long-temps , pr:nd 

 une couleur rouge , & alors on 1'appelle minium ; mais ce qui eft bien 

 lingulier, e'eft que cette matiere, qui a du perdre beaucoup par 1'evapo- 

 ration, bien-loin d'etre diminuee de poids, fe trouve au contraire confi- 

 derablement augmented •, en forte que de cent livres de plomb on retire 

 cent dix livres de minium. On a imagine plufieurs fyftemes pour rendre 

 jaifon de cette furprenante augmentation de poids -, mais ils n'ont pas paru 

 affez bien fondes a M. Macquer pour qu'il ait cm les devoir rapporter 

 dans fon ouvrage. 



Nous avons dit ci-deffus que le plomb fe vitrifioit aifement. Pour faire 

 du verre de plomb, on prend celui qui a deja fervi a l'affinage de l'argent, 

 & qui eft reduit en une efpece de demi-vitrification qu'on nomme lithar- 

 ge ; on le mele avec du fable bien cryftallin , & on y ajoute le nitre & le 

 fel marin , pour faciliter la fufion •, apres un feu fuffifant pour bien fondre 

 le tout, on trouve au fond du creufet, lorfqu'il eft refroidi, un culot de 

 plomb furmonte d'un verre tranfpareut, d'une couleur jaune approchante 

 de celle du fuccin. 



Le plomb fe diffout par l'acide nitreux, pourvu qu'il foit bien pur; fi 

 on y joint l'acide vitriolique, il fe precipite un fel neutre metallique, qui 

 eft un vitriol de plomb •, li au contraire on y mele l'acide du fel marin , le 

 plomb fe precipite fous la mane forme que prend l'argent en pareille cir- 

 conftance , avec cette difference , que la lune comee ne fe diffout point 

 dans 1'eau, au-lieu que le plomb corni s'y diffout trcs-facilement. 



Si ou tient fur le feu la diffolution de plomb par l'efprit de nitre 



